— 438 — 



Resumiendo ahora las experiencias que existen del 

 empleo de materiales selenitosos eu las construcciones, 

 y aprovechando, además, los numerosos datos al respecto, 

 designados en los anales de química tecnológica, resulta 

 que todas las veces que las cales empleadas se hallan en 

 las condiciones debidas, puedan sufrir un agregado hasta 

 de 25 °/ 0 de sulfato de calcio en los morteros empleados 

 para las construcciones al aire libre, 3 á 5 °/ 0 en las 

 construcciones hidráulicas, sin que semejante agregado 

 tuviese influencia apreciable en la dureza ó resistencia de 

 los cementos respectivos. Por lo tanto constituyen estas 

 cifras el límite superior-, hasta el cual, sin escrúpulo, puede 

 ser extendido el grado de adulterabiiidad, en aquellos 

 casos urgentes que podrían ofrecerse, y se establecerían, 

 con este motivo, las siguientes reglas, que podrían ser 

 tomadas de guia para el uso de los materiales selenitosos 

 en las construcciones de las obras públicas : 



1. Se elimina, en lo posible, si los recursos natura- 

 les de la localidad permiten encontrar un material mas 

 adecuado, el empleo de sustancias selenitosas crudas, 

 como material primo ó como agregado a los cementos. 



2. En los casos urgentes, cuando no existen en las 

 comarcas vecinas materiales desprovistos de sulfato de 

 calcio, el límite superior de admisiou para las construc- 

 ciones hidráulicas, es el de un 5 % en las cales quema- 

 das, y de un 3 % en l as arenas ó materiales accesorios 

 que sirven de agregado á los cementos. 



3. Para las construcciones al aire libre, puede ser 

 admitido, en los casos urgentes, un contenido ; 'de sul- 

 fato de calcio hasta un 25 °/ 0 en las cales cocidas, y de 

 un 10 °/ 0 en las arenas, ó demás agregados secundarios. 



4. Estas cifras representan el límite superior de 

 adulterabiiidad eu el empleo de materiales selenitosos, 

 cuyo límite en ninguna ocasión debe ser excedido, 



